( 1188 ) 
» Pour pouvoir juger des déformations intérieures que le façonnage 
extérieur détermine dans une masse de fer, il fallait connaitre sa constitu- 
tion primitive et employer des procédés qui pussent rendre compte de cette 
méme constitution après sa transformation. 
» L'auteur y est arrivé en utilisant le défaut d’homogénéité du métal, 
qui retient toujours une partie des matières étrangères avec lesquelles 
il était en contact dans le haut fourneau. Pour déceler sur une coupe 
quelconque ce défaut d’homogénéité, le procédé qui réussit le mieux con- 
siste dans la suite des opérations suivantes : après avoir finement raboté la 
coupe et lavoir dressée à la lime, on la polit à sec avec des émeris gradués, 
puis, après l’avoir, s’il est nécessaire, débarrassée de toute matière grasse 
par un lavage à l’éther ou à l’alcool, on la plonge dans une dissolution 
très-étendue de bichlorure de mercure. Aussitôt qu'une petite oxydation 
commence à se produire, on retire la pièce, on l’immerge dans leau pure 
et l’on obtient ainsi, lorsque l'opération est arrêtée en temps convenable, 
. une oxydation partielle mais régulière, qui permet de suivre, pour ainsi dire, 
chacun des filaments dont la réunion forme la barre de fer que l’on étudie. 
Cette apparence se conserve à l’aide du séchage et du vernissage, et la colo- 
ration est suffisamment intense pour qu'on ait pu prendre des photogra- 
phies très-bien réussies des coupes les plus caractéristiques. C'est par ce 
moyen que l’auteur a constaté qu’un fer laminé quelconque est formé d’une 
suite de filaments juxtaposés et imparfaitement soudés, qui font ressembler 
le métal à un écheveau, dont les éléments sont d'autant plus parallèles et 
plus finement indiqués, que le métal a été soumis un plus grand nombre 
de fois à la même opération du laminage. ` dre | | 
» Ces filaments du fer en barre se plient, s'épanouissent ou se resserrent 
dans les diverses opérations du forgeage, mais ils conservent avec tant de 
persistance leur individualité, qu’il suffit de comparer une coupe faite dans 
la pièce transformée à l’une des coupes de la pièce primitive, pour recon - 
naître les déplacements de toutes les parties de la masse. Chacun des fila- 
ments de la barre de fer laminé provient individuellement de Pun des 
éléments distincts du massicau primitif, et l’ensemble des traces rubannées 
que l’on développe dans les échantillons provenant des transformations 
successives ne peut laisser aucun doute sur les résultats. | 
» Apres avoir considéré une pièce quelconque comme un assemblage de 
prismes juxtaposés, l’auteur a cherché à reconnaître l'influence du laminage 
et du forgeage, d’abord sur un cylindre de fer, ensuite sur des pièces d’une 
forme plus compliquée; il a recouru au plomb seulement gr quelques 
149.. 
